도 2 는 열처리 온도 1150 ℃ 에서 1 , 2 , 5 , 10 시간 동안 질소 침투 열처리 한 페라이트 계 스테인리스 강 소재 의 표면 과 내부 의 조직 을 나타낸 것 이 다 . 열처리 시간 이 1 시간 일 때 질소 가 침투 되 어 표면 은 마르텐 사이트 상 으로 변태 하 여 경도 가 상승 하 였 고 내부 는 아직 페라이트 상 을 가짐 을 알 수 있 었 다 . 그리고 10 시간 정도 의 열처리 후 에 는 내부 깊이 까지 마르텐 사이트 상 으로 변태 되 었 음 을 알 수 있 었 다 .